2o8 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



Les trois premières droites sont reliées par deux lignes courbes BC 

 et DE. Il existe donc un maximum de la température de solidification : c'est 

 le point de fusion de la combinaison répondant à la formule Sb^Te*. Il y a 

 deux minima de la température de solidification : l'un est relatif au mélange 

 dont la composition est voisine de Sb'Te', l'autre représente l'ordonnée du 

 point anguleux F, l'eutectique correspondant a une composition voisine 

 deSbTe'". La ligne de fusibilité part du point A dont l'ordonnée repré- 

 sente la température de fusion de l'antimoine (632°), elle aboutit en G 

 dont l'ordonnée est la température de fusion du tellure (452"). 



Le séléiiiure d'aïUimoine fondu se mélange de même parfaiteraeal, soit à l'anlimoine, 

 soit au séléniure également fondus. Quelles que soient les masses de séléniure et d'an^ 

 timoine en présence, on n'observe pas deux couches liquides nettement séparées comme 

 cela se produit avec le sulfure en présence d'un excès soit d'antimoine, soit de soufre. 

 Cependant, au poinlde vue de la fusibilité et pour certaines compositions des mélanges, 



10 20 30 VO 50 60 70 80 90 100 



Iriut se passe comme s'il existait deux liquides bien déterminés se solidifiant l'un après 

 l'autre aux températures 56()'' et .oiS». En effet, a\ec tous les mélanges pour lesquels le 

 rajiport R (de la masse de séléniure à la masse totale du mélange) reste compris entre 

 II et Sg, on observe que la solidification commençante et la solidification finissante se 

 produisent à peu près respectivement à ces deux températures. Entre ces limites la 

 ligne de fusibilité comprend les deux droites JK et LM presque parallèles à l'axe des 

 abscisses. Eu dehors de ces limites, on a deux lignes AJ et iVl>f qui sont presque droites. 

 En N l'ordonnée est maximum et représente la température de fusion du séléniure 



